( 745 ) 

 phosphatés, on n'y trouve pas de phosphore, tandis que la fonte en contient 

 toujours et en quantité rarement inoffensive. 



» En admettant que la chaux enlève l'acide phosphorique à l'oxyde de 

 fer, il s'agissait donc de trouver une matière fusible, autre que la silice, et 

 capable de dissoudre le phosphate de chaux sans le décomposer. C'est le 

 fluorure de calcium qui m'a paru à priori devoir remplir le mieux ces deux 

 conditions (i). Pour m'en assurer, voici l'expérience que j'ai faite. 



» 1° Un mélange en quantité convenable de phosphate de chaux et de 

 fluorure de calcium a été placé dans un creuset en graphite de cornue à 

 gaz, protégé extérieurement par du charbon de bois et enfermé dans un 

 creuset de terre. 



» 2° Un mélange convenable de phosphate de chaux et de silice a été 

 placé de même dans un creuset pareil. 



)) Ainsi préparés, les deux creusets ont été chauffés à la température de 

 fusion de l'acier. Le creuset de charbon contenant la silice et le phosphate 

 a été complètement percé ; il est resté du silicate de chaux fondu : le 

 phosphore avait disparu. Le creuset contenant la fluorure et la chaux avait 

 au contraire parfaitement résisté; une légère couche de graphite avait été 

 mangée, probablement à cause de la silice qui s'y trouvait : le culot était 

 phosphoreux et devenait lumineux sous le choc du marteau. Il était donc 

 certain que le fluorure de calcium pouvait dissoudre le phosphate de chaux 

 sans le décomposer. 



» J'ai expérimenté alors sur du fer phosphaté; voici ce que j'ai trouvé : 



» 1° Un mélange en quantité convenable de phosphate de fer pur, de 

 chaux et de fluorure de calcium a été placé dans un creuset brasqué. 



» 2° Un mélange de phosphate de fer pur, de chaux et de silice a été 

 placé dans un creuset semblable. 



» Ces deux creusets ont été chauffés à la température de fusion de l'acier. 

 Le creuset contenant la silice était rongé, et le culot de fonte cristallisé en 

 larges lames a pu être cassé très-facilement. Le creuset contenant le fluo- 

 rure était au contraire à peu prés intact, le culot bien fait s'est aplati légè- 

 rement sous le marteau, et a fini par se rompre en donnant une cassure 

 d'aspect truite (2). Le premier culot contenait environ trois fois plus de 

 phosphore que le second. 



» L'influence du fluorure de calcium m'était ainsi démontrée. En opé- 



(i) La kryolithe et sans doute d'aiUres fluorures fusibles produiraient le même effet. 

 {2) Ce culot refondu est passé à l'etat de fonte blanche. 



C. R. , i8(l8, 1" Semestrr. (T. LXVI, N» Uj.) 98 



